1、砂浆试验用料可以从同一盘搅拌或同一车运送的砂浆中取出。施工中取样,应在使用地点的砂浆槽、砂浆运送车或搅拌机出料口,至少从三个不同部位采取。所取试样的数量应多于试验用量的 1~2倍。砂浆拌合物取样后,应尽快进行试验。现场取来的试样,在试验前应经人工再翻拌,以保证其质量均匀。2、砂浆立方体抗压试件每组六块。其尺寸为70.7mm×70.7mm×70.7mm。试模用铸铁或钢制成。试模应具有足够的刚度、拆装方便。试模内表面应机械加工, 其不平度为每100mm不超过0.05mm,组装后各相邻面的不垂直度不应超过± 0.5度。制作试件的捣棒为直径10mm,长350mm的钢棒,其端头应磨圆。砂浆试块的制作1、制作砌筑砂浆试块时,将无底试模置于铺有一层吸水性较好的湿纸的普通黏土砖上(砖的吸水率不小于10%,含水率不大于20%),试模内壁事先涂刷薄层机油或脱模剂。湿纸应为新鲜纸(或其他未粘过胶凝材料的纸)。砖的使用面要求平整,凡砖四个垂直面粘过水泥或其他胶凝材料的,不允许使用。2、向试模内一次注满砂浆,用捣棒均匀由外向里按螺旋方向插捣25次,为了防止低稠度砂浆插捣后可能留下孔洞,允许用油灰刀沿模壁插捣数次,使砂浆高出试模顶面6~8mm。当砂浆表面开始出现麻斑状态时(约15~30min),将高出的砂浆沿试模顶面削去抹平。3、试块制作后应在20±5℃温度环境下停置一昼夜(24±2h),当气温较低时,可适当延长时间,但不应超过两昼夜,然后进行编号拆模。拆模后,应在标准养护条件下,继续养护至28d,然后进行试压。标准养护的条件:(1)水泥混合砂浆应为温度20±3℃,相对湿度60%~80%。(2)水泥砂浆和微沫砂浆应为温度20±3℃,相对湿度90%以上。(3)养护期间,试块彼此间隔不少于10mm。当无标准养护条件时,可采用自然养护。其条件是:水泥混合砂浆应为正温度,相对湿度为60%~80%的条件下(如养护箱中或不通风的室内)养护水泥砂浆和微沫砂浆应为正温度,并保持试块表面湿润的状态下(如湿砂堆中)养护。养护期间必须做好温度记录,在有争议时,以标准养护条件为准。